도 3 에 나타낸 바 와 같이 , 측 방향 으로 취한 상기 접지 전극 의 금속 현미경 사진 으로부터 상기 열 사이클 테스트 를 거친 상기 스파크 플러그 ( 1 ) 의 용접 영역 의 외곽 선 ( 실선 으로 표시 ) 을 구하 였 다 . 상기 현미경 사진 에서 , 상기 용접 영역 에서 가장 부식 된 부분 의 직경 ; 즉 , 상기 용접 영역 의 최소 직경 을 측정 하 여 ( Lb ) 로서 취하 였 다 . 상기 열 사이클 테스트 에 대한 노출 이전 에 측정 된 바 의 상기 귀금속 칩 의 직경 ( La ) 에 대한 상기 용접 영역 의 직경 감소 의 비율 을 부식 의 양 으로서 정의 하 였 다 . 상기 부식 의 양 으로부터 상기 용접 영역 의 부피 감소 를 평가 하 였 다 . 다음 의 식 ( 1 ) 에 의하 여 상기 부식 의 양 을 계산 하 였 다 .